948 



H. 3I0ISSAN -- LES CARBURES MÉTALLIQUES 



signalèrent la formation d'un carbure d'argent 

 CAg, préparé sous forme d'une poudre noire amor- 

 phe par la calcination du cuminate d'argent. 



En 1801, la question s'élargit au moment où 

 M. Berthelot publie son étude magistrale de l'acé- 

 tylène et des acétylures 1 . Ce savant découvre 

 l'acétylure de cuivre ; en le décomposant par l'acide 

 chlorhydrique, il obtient l'acétylène pur, et, en 

 chauffant dans ce gaz un métal alcalin, il prépare - 

 les composés métalliques carbures C 2 IL\a et C 2 Na". 

 Cette dernière expérience est toujours accompa- 

 gnée d'une polymérisation partielle de l'acétylène, 

 et il se produit en même temps un dépôt noir de 

 charbon. 



Peu de temps, après le début des recherches de 

 M. Berthelot, Wcehler indiqua la première réaction 

 chimique pouvant produire du carbure de cal- 

 cium. En chauffant l'alliage de zinc et de cal- 

 cium préparé par Caron, dans une brasque de 

 charbon, il obtint une masse pulvérulente noire 

 renfermant un excès de charbon qui, au contact de 

 l'eau froide, dégageait un mélange de différents 

 gaz. Parmi ceux-ci, Wœhler a caractérisé qualita- 

 tivement l'acétylène. L'analyse complète du 

 mélange gazeux n'a pas été faite et le carbure de 

 calcium n'a pas été analysé. 



MM. Troost et Hautefeuille 3 ont indiqué, de 

 leur côté, la préparation d'un carbure de manga- 

 nèse fondu CMn 3 , sans étudier longuement ses 

 propriétés et sans parler de sa décomposition par 

 l'eau. 



Enfin, nous devons rappeler aussi le bel ensemble 

 de recherches publiées sur le rôle du carbone dans 

 les fontes et les aciers. A la suite d'un grand 

 nombre de travaux, parmi lesquels nous tenons à 

 citer ceux de Sir F. Abel, de Deering, de Muller, 

 d'Osmond et Wœrth (1885), d'Arnolds et Read (1894), 

 de Mylius, Fœrster et Schweng (1896), qui est un 

 modèle de patientes recherches et d'habileté expé- 

 rimentale, ceux de Campbell (1896), de Juptner 

 (1896), on est arrivé à retirer de l'acier recuit ou 

 fondu un carbure cristallisé nettement défini, de 

 formule CFe 3 . 



II. — Carbures métalliques. 



Tel était l'historique de la question au moment 

 où nous avons commencé nos recherches. Tous les 



huiles essentielles. Ann. de Chim. et de Plivs. (1840) (3), t. 1, 

 p. '6. 



1 Berthelot : Synthèse de l'acétylène par la combinaison 

 directe du carbone avec l'hydrogène (1861). C. /?., t. LIV, 

 p. 640 et 1042; et Recherches sur l'acétylène (1863). Ann. 

 de Chim. et de Phys. (3), t. LXV1I, p. 52. 



2 Berthelot : Sur une nouvelle classe de radicaux métal- 

 liques composés (1866). Ann. de Cliim. et de Pbys. (4), 

 t. IX, p. 385. 



3 TimosT et ll.uiEi'ii ii.i.e : Etude calorimétrique sur les 



chimistes, à cette époque, savaient que certains 

 oxydes étaient irréductibles par le charbon, et il 

 était logique de penser que, par une élévation plus 

 grande de température, la réaction deviendrait 

 possible, et que l'on préparerait ainsi certains 

 métaux. Il n'en est rien cependant, et nous allons 

 démontrer que les oxydes chauffés avec du charbon 

 à haute température ne fournissent le plus souvent 

 que le composé binaire du métal avec le carbone 

 stable à la température à laquelle on opère. 



Ces nouveaux composés, ces carbures métalliques, 

 que l'on prépare et étudie facilement au laboratoire, 

 peuvent se diviser en deux grandes classes : La 

 première renferme les carbures non décomposables 

 par l'eau; ce sont les suivants : 



Carbure de fer CFe 3 



— de chrome C'Cr* 



— — CCr 1 



— de molybdène CMo- 



— de tungstène ('.Tu 



— — CTu- 1 



— de vanadium CVa 



— de zirconium CZr 



— de titane CTi 



La deuxième famille contient les carbures dé- 

 composables par l'eau froide, tels que vous les 

 voyez groupés dans ce tableau : 



Carbure de lithium C-\Â- 



— de potassium C ! K ! 



— de sodium C s Na a 



— de calcium C ! Ca 



— de strontium C s Sr 



— de baryum C = Ba 



— de cérium C ! Ce 



— de lanthane <: ; La 



— de praséodymt; C 2 Pr 



— de néodyme C ! Nd 



— de sam&rium C'Sm 



— d'yttrium C'Y 



— de thorium C-Tli 



— d'aluminium C 3 .U' 



— de glucinium CGI 3 



— de manganèse CMn 3 



— d'uranium C 3 Ur s 



§ 1. — Carbures non décomposables par l'eau. 



Parmi les carbures stables en présence de l'eau, 

 nous donnerons quelques détails sur les plus im- 

 portants. 



1. Carbure de fer. — Le carbure de fer CFe ; \ 

 dont l'existence dans l'acier a été nettement établie 

 par de nombreux savants, peut se préparer avec 

 facilité au four électrique 1 . Nous avons déjà fait 

 remarquer que, en chauffant, dans notre four élec- 

 trique, du fer doux avec un excès de charbon de 

 sucre, la solubilité du carbone augmente nette- 

 carbures, les siliciures et les borures de fer et de manga- 

 nèse (1876). Ann. de Chim. et de Phys., (5), t. IX, p. 56. 



' Moissah : Préparation du carbure de fer par union 

 directe du métal et du carbone (1897). C. fi., t. CXXIY, 

 p. 716-722. 



